Die Grauwackenformation und die Eisensteinvorkommen im Kronlande Salzburg. 
373 
V. Fundort Nick el bergbau Nökelberg im Leogangthale. Lichtblau- 
grau bis weiss, sehr feinkörnig-krystallinisch, mit kleinen Drusenräumen, raub 
anzufühlen. Verändert durch Verwitterung die Oberfläche sehr wenig und wird 
schmutzig-isabellgelb. Härte = 4S; spec. Gew. = 3-03. 
VI. Fundort Nickelbergbau Nökelberg im Leogangthale. Ein körniges 
Gemenge von dunkelblaugrauen bis schwarzblauen und von lichtgrauen bisweissen 
Spat hkrystallen mit kleinen Partien von graphitischem Thon und mit sehr kleinen, 
vereinzelten Schwefelkieskrystallen. Besitzt ein sehr buntscheckiges Ansehen und 
erleidet durch Verwitterung keine Farbenänderung. Härte = 3-5 — 4-0; spec. 
Gew. - 2-91 . 
VII. Fundort hoher Spielberg im Leogangthale. Lichtgrau, derb, 
halbkrystallinisch , fettglänzend mit einzelnen lichten, blaugrauen Spathflächen, 
sonst im Bruche spittrig. Mit kleinen Drusenräumen, verwittert nur an derAussen- 
tläche 1 Linie dick gelbbraun. Härte = 4-0 — 4 - S; spec. Gew. = 2-87. 
VIII. Fundort hoher Spielberg im Leogangthale. Lichtgrau mit röth- 
lichen Flecken, krystallinisch-feinkörnig. Wird durch Verwitterung an der Aus- 
senfläche und in Spalten röthlich und bräunlich gefärbt. Härte =4-0; spec. 
Gew. = 2-87. 
Alle diese Gesteine brausen mit kalter Salzsäure behandelt nicht auf, und 
entwickeln erst nach längerer Zeit in derselben Kohlensäurebläschen. 
Das Besultat der Analysen zeigt das nachfolgende Schema : 
Nr. 
In Salzsäure unlös- 
licher Rückstand 
Kohlensaures 
Eisenoxydul 
Kohlensäure 
Kalkerde 
Kohlensäure 
Talkerde 
Verlust, hygro- 
skopisches Wasser, 
Analysirt von 
I. 
2-30 
C Fe 
23-41 
C Ca 
47-75 
CMg 
23-30 
organ. Substanz 
104 
Karl v. Hauer. 
II. 
4-77 
19-76 
46-80 
28-53 
0-14 
detto, 
III. 
634 
28-33 
3-83 
60-00 
1 50 
detto. 
IV. 
1-23 
8-74 
50-38 
37-56 
209 
M. V. Lipoid, 
V. 
5-44 
18-19 
0-90 
74-22 
1-23 
Karl v. Hauer, 
VI. 
11-62 
7 56 
45-17 
34 14 
1-51 
detto, 
VII. 
1-03 
2-94 
51-18 
43-26 
1-59 
M. V. Lipoid, 
VIII. 
0' 03 
5 41 
51-78 
40-37 
2-40 
detto. 
Einige dieser Proben zeigten geringe Spuren von Manganoxydul. 
Eruirt man aus diesen Analysen die chemischen Formeln für den in den Ge- 
steinen Vorgefundenen Gehalt an CFe, CCa und CMg, indem man die Menge des 
CFe als 1 Atom annimmt, so erhält man nachstehendeFormeln, wobei bei denAna- 
lysen III und V die CCa nicht berücksichtiget wurde, da sie im Vergleiche mit 
1 Atom CFe nicht einmal % Atom in den betreffenden Gesteinen ausmacht. Es ist 
I. = (Fe -f 2 Ca -f Mg) C , 
II. = (Fe 4 3 Ca + 2Mg) C, 
III. = (Fe -f 3 Mg) C . 
IV. = (Fe + 7 Ca 4 6 Mg) C, 
V. = (Fe 4 6 Mg) C. 
VI. = (Fe 4 7 Ca 4 6 Mg) C. 
VII. = (Fe 4 20 Ca 4 20 Mg) C, 
VIII. = (Fe 4 11 Ca 4 10 Mg) C. 
K. k. geologische Reichsanstalt. 5. Jahrgang 1854. II. 
